( 568 ) 

 rique. La matière brune dont j'ai parlé précédemment et l'huile infecte qui 

 se forment dans l'action des acides sur les fontes et les aciers, seraient les 

 produits de décomposition de ce radical composé. 



» Les métalloïdes, tels que le soufre, le phosphore, l'arsenic, qui modi- 

 fient d'une manière si profonde les propriétés des aciers et des fontes, agis- 

 sent, selon moi, principalement sur le composé azoté dont je viens de parler 

 et peuvent même le modifier par substitution. Je citerai à cet égard une ex- 

 périence qui me paraît intéressante au point de vue théorique, et qui donne 

 l'explication de plusieurs faits observés dans la pratique. 



» J'ai fait fondre, au milieu d'une brasque siliceuse, une fonte au charbon 

 de bois très-graphiteuse. Le culot ainsi obtenu était recouvert de graphite ; la 

 fonte s'était chargée, pendant l'opération, de 3 centièmes de silicium et était 

 restée grise et malléable : elle ressemblait, par conséquent, aux fontes grises 

 au coke préparées dans de bonnes conditions. Jje silicium s'était substitué 

 dans ce cas au carbone, qui, cristallisant à l'état de graphite dans la masse 

 métallique, avait formé la fonte grise siliceuse bien connue des métallur- 

 gistes. 



» J'ai soumis ensuite la même fonte grise à l'action de différentes bras- 

 ques pouvant donner au métal du soufre, du phosphore ou de l'arsenic. 



» Dans ces essais, la fonte est devenue blanche et les métalloïdes se sont 

 substitués au carbone, qui, se trouvant éliminé complètement du bain mé- 

 tallique, est venu cristalliser à sa surface et former de larges lamelles de 

 graphite. 



» Ces fontes, traitées par les acides, ont produit des huiles infectes qui 

 contenaient les métalloïdes que j'avais employés pour blanchir les fontes. 



» Lorsque le soufre s'introduit dans les fontes, il élimine donc en partie 

 le carbone et forme un radical sulfuré produisant une fonte blanche qui 

 n'a plus la propriété de s'empâter avec le graphite comme les fontes grises 

 ordinaires. 



« C'est en étudiant les modifications que les métalloïdes peuvent faire 

 éprouver à la substance organique qui existe dans les fontes, dans le fine- 

 metal et dans l'acier, que l'on déterminera les relations que ces produits 

 présentent entre eux : à cet égard les analyses chimiques sont devenues 

 insuffisantes. En effet, les données analytiques qui portent sur la détermi- 

 nation brute du carbone contenu dans les fontes et les aciers ne peuvent 

 fournir aucune indication utile, car on donne en général le nom de car- 

 bone à un mélange de graphite et de substance organique azotée : on tient 

 compte ainsi du graphite qui, étant interposé simplement dans la masse 



